ÁSVÁNYELEMZÉSEK. 
357 
ismételtem; azután a sótömeget szabad lángon gyengén hevítettem, míg a 
fölös kensav egy része eltávolíttatott (hogy a netalán keletkezett fluorkalium 
vagy fluornatrium elbontassák). A hátramaradt sótömeg most vízben tökéle¬ 
tesen feloldódott, a zirkonföldet azután ammoniumhydroxyddal leválasztot¬ 
tam s kihevítve mértem. 
Faji súlya 1,3714 g anyaggal 20, l°C-nál 4,6965 volt 
« « 1,3702 « « 19,6° « 4,6908 « 
A két kísérlet közepértéke ... .. 4,6936 
Az elemzési adatok pedig ezek : 
1.0,3606 g anyag adott: 0,2428 g zirkonföldet 
2. 0,4070 « « « : 0,1359 « kovasavat. 
Ezen zirkon ezeken kívül még igen kevés rezet is tartalmazott, de 
anyag híján nem volt meghatározható. 
E zirkon százalékos összetétele : 
i. 
II. 
ni. 
ZrO a 
= 67,33 
— 
67,33 
sia. 
- - — 
33,39 
33,39 
CuÓ 
— ? 
— 
— 
100,72 
A ZrCb+SiCb képlet szerint számítva: 
Talált 
Számított 
ZrO, 
= 67,33 
67,03 
Si0 2 
= 33,39 
32,97 
CuO 
= ? % 
— 
100,72 
100,00 
3. Egy Rákosról való közönséges opál belső fehér válmánya. 
Ezen opálra vonatkozólag, Franzenau Ágoston ur, ki ezen opált gyűj¬ 
tötte, a következőket volt szives velem közölni: 
«A magyar államvasutak budapest-rákosi állomása közelében a kör- 
vasúttal való keresztezése pontján az utóbbi részére egy körülbelül 10 meter 
mély bevágás készült, melyben egyrészt a második mediterrán emelet, más¬ 
részt a szarmata emelet rétegei tárattak fel. Mindkét képződmény anyaga 
mészkő, melyben szürkés, barnás, bárnás sárga vagy sárgás repedezett közön¬ 
séges opál van padosán betelepülve. Egy barnás sárga darabot formatizálni 
akarván, reá ütés után egy kis üregre akadtam; melyben egy hófehér anyag 
van kiválva. Ezen anyag nagyobb nagyításnál nézve, kis átlátszó gömbökből 
álló szederjes külsőt mutat.» 
Ezen ásványban kovasavat, vasoxydot, calciumoxydot, magnesium- 
(231) 
